206 



i retortkulan innehållna metall-pulvret var till ut- 

 seende oforånaradt: jag inlade det nu i en liten. 

 vågd phtina-digel och utsatte det i \ timnr.a for 

 den strängaste hvitglodgnings-hetta ja,s kunde åstad- 

 komma. "Dqu. återstående metaJImassan hade sam- 

 manskrumpnat , var nu metallisk, ljusgrå, porös, 

 mjuk och sammanhängande , och förlorade icke mer 

 , i ny hvitglodgning. Den vågde nu 0,7073 gr. 

 Det genom fällning erhållna metallpulvret var så- 

 ledes sammansatt 0,7073 gr. palladium 0,7277 

 pr. qvicksilfver och 0,006 gr. fuktishet. Foli- 

 akteligen hade af de 2 gr. qvicksilfver, som i so- 

 lutionen inlades endast 1,2723 gr. qvicksilfver åt- 

 gått for att utfalla de erhållna 0,7073 gr. palla- 

 dium; man finner således genom en lått beräk- 

 ning, att, efter detta forsok, 100 d. qvicksilfver 

 utfalla 55,6 d. palladium, men om desse upptaga 

 7,9 d. syre, så måste 100 d. palladium upptaga 

 14,209 d. syre. Då 100 d. af denna metall upp- 

 taga 2g, 1 5 d. svafvel, så skulle de efter denna 

 beräkning upptaga. 14.07 d. syre. Jag skall icke 

 försöka afgora hvilket af dessa forsok som gifvir 

 det säkraste resultatet, det som blifvit anstålldt 

 på det svafvelbundna eller det med det oxiderade 

 palladium anställda. Båda hafva emot sig att va- 

 ra gjorda for mycket i smått. 



Jag hade vid dessa forsok tillfälle att erfara 

 med hvilken envishet qvicksilfret vidhänger Pal- 

 ladium; ty då )ag hade utfällt det i lösningen, 

 åiersrående palladium med mer qvicksilfver, cch 

 sedan svagt ut2;lodgade föreningen, hvarvid åtn 

 likväl i flera minuter var genomglödgad och sedan 

 liPploste den erhållna metallen i kungsvatten, och 

 afdunstade saltet till torrhet, så sublimerades en ej 

 oberydlig portion saltsyrad qvicksilfver-oxid. Den- 

 na omståfidighet utvisar en ganska stark frånd- 



